N. F. VI. Nr. 29 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



457 



deren Fabrikationszwcig darstellt, zum S i 1 i c i u m - 

 carbid. Derselbe wird als kiinstliclics Schleif- 

 mittel und als Ersatz fiir Diamantstaub unter dem 

 Namcn Carborundum in den Handel gebracht. 

 Man erhalt das Carborundum bei extrem hohen 

 Temperaturen durch Rcduktion von Siliciumdioxyd 

 (Ouarz) mit Kohle (Koks) nach der Gleichung 



SiO. 2 + 3C==SiC-f 2CO. 

 Die Reaktion findet bei ca. 3500 statt. 



Die Herstellung des Carborundum , welches 

 iibrigens Moissan direkt durch Vereinigung der 

 beiden Komponenten Si und C im dampfformigen 

 Zustande erhielt (wir sehen auch hier wieder das 

 grofie Bestreben der Elemente sich mit Kohlen- 

 stoff zu binden), bildet einen hervorragenden 

 Fabrikationszweig der grofiindustriellen Anlagen, 

 \velche sich die Wasserkrafte des Niagarafalls zu- 

 nutze machen. Hier benutzt man nicht den elek- 

 trischen Bogenlichtofen Moissan's, sondern Wider- 

 standserhitzung. Das Reaktionsgemisch wird in 

 einem aus Ziegeln gebauten, machtigen Horizontal- 

 ofen um starke zylindrische Kerne von Koks- 

 pulver gebettet, welche als Heizwiderstand dienen. 

 Die Fabrikation des Carborundum griindet sich 

 auf ein Verfahren von Acheson vom Jahre 1891. 

 Zur Verwendung kommen Koks, Sand, Sagemehl 

 und Salz. Mit Ausnahme der schmalen Ofen- 

 wande miissen samtliche Teile des Ofens bei je- 

 dem Brande erneuert werden. Durch die Wande 

 hindurch fiihren 60 3 Zoll dicke und ebensolange 

 Kohlenstabe. Die Schmalseiten werden zuerst 

 4 Fufi hoch aufgefiihrt, der Ofen mit der Charge 

 zur Halfte angefullt und diese unter Vermeidung 

 eines Kontakts mit den den Strom zufiihrenden Elek- 

 trodenkohlen halbkreisformig vertieft. In dieses 

 Bett wird der Kern eingebracht so dafi er schliefi- 

 lich einen Zylinder von ca. 20 Zoll Durchmesser 

 und 14 Fufi Lange besitzt. Fiir jeden Ofen sind 

 i lOoPfundKernmasse erforderlich. Die Verbindung 

 des Kerns mit den Elektrodenkohlen wird dann mit 

 Kokspulver vollstandig gemacht. Danach erst 

 baut man den Ofen zur ganzen Hohe auf und 

 fiillt die weitere Beschickung bis iiber die Hohe 

 der Ofenmauern auf. Zur Erhitzung dient ein 

 Strom von 2200 Volt Spannung, die durch einen 

 Transformator in eine solche von 185 Volt 

 umgewandelt wird. Um Transformator und Strom- 

 regulator vor der starken Erhitzung zu schtitzen, 

 mussen diese bestandig mit Ol gekiihlt werden. 

 Vom Regulator aus wird der Strom in kupfernen 

 Leitern von 8 Quadratzoll Durchschnittsflache den 

 Ofen zugefiihrt und kann durch einen Wasserrheostat 

 beliebig unterbrochen werden. Nach 4 Stunden 

 ist der ganze Ofen vollstandig in eine blaue 

 Flamme von brennendem Kohlenoxyd eingehullt, 

 von dem ein Ofen allein 5 ' ., t abgibt. Im Ver- 

 lauf der nachsten 5 Stunden sinkt die Oberflache 

 der Beschickung immer mehr in sich selbst 

 zusammen und aus kraterahnlichen Spalten 

 dringen gelbe Xatriumdampfe hervor. Finden 

 diese infolge ungeniigender Spalten keinen Ausweg, 

 so sammeln sie sich an, brechen schliefilich unter 



groBem Druck und unter lautem Getose vulkanartig 

 emj)or, und hullen den ganzen Ofenraum in einen 

 undurchsichtigen weifien Ranch. Um solche 

 Storungen zu vermeiden , hat man der Charge 

 Sagemehl beigemischt, wodurch die Decke ge- 

 niigend poros wird. 



Nach 36 Stunden wird der Strom unterbrochen. 

 Nach dem Abkiihlen findet sich in dem noch un- 

 zersetzten Material ein Kern von amorphem Car- 

 borundum und nach dessen Zerstofiung in seinem 

 Innern kristallinisches Carborundum. Ist der ganze 

 Vorgang ein hochinteressantes Schauspiel, so zeigt 

 auch der erbrochene Ofen ein schones Bild. Nichts 

 als reine, graphitische Kohle ist von dem unreinen 

 Koks zuriickgeblieben. Im Kerninnern zeigen sich 

 dann die schonen, stark lichtbrechenden hexagonalen 

 Carborundumkristalle, die bei Hohlraumen zuweilen 

 bis l ' a Zoll grofie Kanten und oft sehr schone 

 Farben zeigen. An Stelle der Kristalle tritt dann, 

 weiter vom Kern entfernt, amorphes Carborundum. 

 Ein Ofen in der beschriebenen Weise liefert 7000 

 Pfund kristallinisches Carborundum. 



Der Gehalt des so hergestellten Produkts an 

 Silicium betragt etwa 62 / . Deshalb verwendet 

 man das Carborundum neuerdings auch bei der 

 Stahlfabrikation an Stelle des Ferrosiliciums. Diesem 

 gegeniiber hat es dort einmal den Vorzug, dafi es 

 wegen seiner endothermischen Natur bei der 

 Zersetzung noch Warme abgibt und nicht wie 

 jenes im Stahlbade Warme bindet, und dann 

 auch den Vorzug seiner absoluten Reinheit von 

 Schwefel, Phosphor usw. 



Das Siliciumcarbid, welches Moissan im Me- 

 teoriten von Ca&on Diablo nachgewiesen hat, hat 

 das spezifische Gewicht 3,2, verbrennt im Sauer- 

 stoffstrom nicht bei xooo" und wird beimSchmelzen 

 mit KC1O 3 oder KNO., nicht angegriffen. Kon- 

 zentrierte H.,SO. 2 , HNO ;j oder HC1 zersetzen es 

 auch beim Kochen nicht. Es lost sich weder in 

 Konigswasser, noch in einem Gemisch von HF 

 und HNO 3 . In der Kalischmelze tritt langsame 

 Zersetzung zu Kaliumsilicat ein und bei der Ein- 

 wirkung von Bleichromat wurde die Bildung von 

 Kohlensaureanhydrit beobachtet. 



Das Carborundum zeichnet sich durch aufier- 

 ordentlicheHarteaus, die der desDiamant sehr nahe 

 kommt, und durch seine Widerstandsfahigkeit gegen 

 chemische Agentien. Reines Siliciumcarbid bildet 

 durchsichtige Kristalle und lafit sich nur bei den hoch- 

 sten erreichbaren Temperaturen durch Dissoziation 

 zersetzen. Es entspricht der Form SiC, doch ist 

 auch ein zweites Carbid Si C., dargestellt worden. 

 Dann sind noch verschiedene Verbindungen mit 

 Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff bekannt, von 

 denen hier nur das Siloxikon Si. 2 C, O und Si 7 C 7 O 

 erwahnt sein mag, ein Produkt, welches im elek- 

 trischen Ofen unterhalb der Bildungstemperatur 

 des SiC und bei dem Vorhandensein einer zur 

 Carbidbildung unzureichenden Menge Kohlenstoff 

 erhalten wird und zur Auskleidung feuerfester 

 Gegenstande oder als Uberzug fiir feuerfeste Steine 

 vielfach benutzt wird. 



